M.-talle 



837 



der Schmelzbarkeit cler Metalle bestehen 

 aucli beziiglicli ihrer Fliichtigkeit. Das 

 Quecksilber eroffnet aucli hier die Reihe, 

 seine Fliichtigkeit schon bei gewohnlicher 

 Teinperatur lafit sich leicht konstatieren. 

 Einige andere Metalle, Kalinin, Natrium. 

 Zink, Cadmium, sind bei nicht allzu hohen 

 Temperaturen I'liichtig, Zink uud Cadmium 

 . werden ja in den huttenmannischeii Be- 

 trieben (lurch Destination gewonnen. Die 

 meisten Metalle allerdings sind unter ge- 

 wohnlichem Druck sehr schwer zu ver- 

 dampfeu, Silber kann mit der Knallgas- 

 flamme destilliert werden, andere schwer 

 fliichtige Metalle erfordern die Teinperatur 

 des elektrischen Ofens. Im elektrischen Ofen 

 konnte Moissan alle Metalle vergasen. 



200 300 



500 700 900 1100 



Fig. 4. 



Die Dampfdruckkurven der Metalle (Fig. 

 4) stimmen im wesentlicheu mit denen anderer 

 Stoffe iiberein. In einer anderen Beziehung 

 aber imtersclieideu sich die Metalldampfe 

 von deiien der meisten anderen Elemente. Aus 

 den Dichtebestimmungen und ebenso aus 

 dem Verhaltnis der spezifischen Warmen bei 

 konstantem Druck und bei konstantem 

 Volum geht hervor, daB die Dampfe cler 

 Metalle einatomig sind. Diese Eigenschaft 

 haben sie uur mit den Edelgaseu geineinsam. 

 Ueber die Einatomigkeit in den metallischen 

 Losungen vgl. den Artikel ,,Legierungen". 



Die Tabelle 13 gibt die Siedepunkte der 

 einzelnen Metalle. 



Tabelle 13. 



Metall 



Aluminium 

 Antimon 



Bar yum 

 Blei 



Siedepunkt in C. 



ca, > 22000 

 15001700 



. 735 im Vakuum des Kathoden- 

 ( lichts 



siedet im Vakuum 

 I 1580 



U140 1173 i. V. d. Kath.-Lichts 



Metall 



Cadmium 



Chroin 



Eisen 



Germanium 



Gold 



Indium 



Iridium 



Kalium 



Kobalt 



Ku pf er 



Magnesium 



Mangan 



Natrium 



Nickel 



Osmium 



Palladium 



Platin 



Quecksilber 



Rubidium 



Silber 



Tantal 



Thallium 



Wismut 



Wolfram 



Zink 

 Zinn 



sirdepunkt in C. 



778 



in WeiBglut nicht fluchtig 

 desel. 



fliichtig vor dem Lutrohr 

 \ ca. < 2200 



\fliichtig i. Yak. d. Kath.-Lid:t - 



Rotglut 



nicht fliichtig bis 2200 

 G67 



ca. < 220ii 

 2200 



742 



bei WeiBglut 



357,25 bei 760 mm 

 leicht destillierbar 



20502100 



nicht fliichtig bei 2200 

 1280 

 1435 



( 



nicht fliichtig bei 2200 



918 



>545 560 i. Vak. d. Kath.-Lichts 



< 2200 



In neuerer Zeit sind von Greenwood 

 ungefahre Werte fiir die Siedepunkte der 

 schwerfliichtigen Metalle bestimmt worden, 

 die zum Teil erheblich von den oben au- 

 gegebenen differieren (Tab. 14). 



Tabelle 14. 



1800 

 1440 



1525 



Magnesium 



Mangan . . 



Silber . 1955 



1120 

 1900 



Aluminium . 

 Antimon . . 

 Blei .... 



Chrom 2200 Wismut .... 1420" 



Eisen 2450 Zinn 2270 



Kupfer 2310 



Wesentlich leichter als uuter gewohn- 

 lichem Druck gelingt die Verdampfuug der 

 Metalle im Vakuum. Diese Untersuchung'en 

 sind hauptsachlich von Krafft und Knocke 

 und von Kahlbaum ausgefiihrt worden. 

 Krafft fand die folgenden Temperaturen 

 fiir den Beginn der Verdampfuug im Vakuum 

 (Tab. 15). 



Tabelle 15. 



398 



Calcium 



Strontium 



Baryurn 355 



Magnesium 415 



Platin 54 



Iridium 660 



Palladium 



Osmium 



Eisen 



Kobalt < 640 



Nickel 750 (vorliiufig) 



373 



. 735 

 .< 800 



,< 755 



